ЭСБЕ/Кубовые ситцы
Кубовые ситцы. — Окрашенная в синий кубовый цвет (см. Индиго) ткань весьма часто подвергается расцветке в несколько колеров, и тогда получаются ситцы с синим кубовым грунтом, которые пользуются очень большим распространением, в особенности в среде сельского населения. Приготовление кубовых ситцев представляет один из старых приемов ситцепечатного дела и практиковалось в довольно широких размерах еще в прошлом столетии. Расцветка по кубу ныне производится двумя способами: или помощью резервата, так называемой «вапы», или помощью вытравки. Резерват, представляющий более старый прием работы, имеющий большое значение еще и теперь, основывается на том, что на ткань, подготовленную к крашению, но еще не окрашенную, печатается резерв — «вапа», в состав которого входят вещества, препятствующие осаждению краски на волокно. Таким образом, на всех тех местах, где напечатан узор, ткань останется незакрашенной; если же в состав вапы входили вещества, способные после той или другой обработки давать окрашивание того или другого цвета, то на ткани получится цветной узор. Вытравка производится по окрашенной уже ткани; при этом на ткань печатается краска, в состав которой входят вещества, способные разрушить, окислить индиго и, следов., белый узор получается путем разрушения пигмента. Если в краску, наряду с окислителями, вводятся другие пигменты, то очевидно, вместо белого получится цветной узор. С экономической точки зрения резерват имеет несомненные преимущества, так как таким путем устраняется непроизводительная трата ценного пигмента; в техническом же отношении он оставляет желать многого, так как контуры получаются недостаточно отчетливые и краски недостаточно живые.

Вапные кубовые ситцы приготовляются чаще всего вручную, при помощи деревянных набивных форм, так наз. «манер» (см.) или же на перротинах (см.). В состав белой вапы входят: глинка (высший сорт каолина), камедь, клей, медные соли, а если печатается цветная вапа (желтая, оранжевая или зеленая), то еще и свинцовые. Краска готовится сперва тщательным размешиванием глинки с водой на холоде, затем развариванием приготовленной минеральной загустки с камедью, клеем и медными солями: медным купоросом, азотномедной и уксусномедной солями. Действующим началом вапы и являются медные соли; при погружении белой ткани с напечатанной на ней вапой в куб (см. Индиго), в местах напечатанного узора выделяется окись меди, которая окисляет растворенное в кубе белое индиго в нерастворимое синее и сама при этом раскисляется в закись меди; выделяющееся же на поверхность напечатанного узора нерастворимое синее индиго остается на поверхности, как таковое, не закрепляясь в порах волокна. Ткань для вапного крашения берется хорошо отбеленная и перед набивкой сильно каландрится, чтобы сплюснуть волокна, так как в этом случае набитая вапа плотнее пристает к волокну и лучше держится. После набивки ткань висит дня два, чтобы вапа высохла, и затем уже окрашивается в кубе. По окрашивании до желаемой густоты цвета, ткань пропускают через слабую серную кислоту и затем моют в воде, причем вапа сходит и получается белый узор по синему фону. Если набивался крупный (так наз. «ляпистый») узор, то иногда на него вновь набивается вапой более мелкий узор и затем, по высушивании, ткань окрашивается второй раз в слабом кубе; при этом оставшиеся незакрытыми вапой белые места окрашиваются в светлый голубой цвет. По пропуске через кислоту и по промывке водой получается так наз. «двукубовая» ткань, с густым синим грунтом и узорчатой расцветкой в светло-голубой и белый цвета. Кроме белого и светло-голубого цвета, помощью резервата наносятся на ткань также желтый, оранжевый и зеленый цвета. Для получения желтого узора в вапу, кроме медных солей, вводятся еще свинцовые. При окрашивании в кубе, под влиянием содержащейся в нем свободной щелочи, происходит осаждение на волокно окиси свинца, которая, при последующем пропуске через раствор хромпика, переходит в желтую хромовосвинцовую соль. Для получения оранжевого цвета, так наз. вапы «ранней», окрашенная в кубовый цвет ткань с нанесенным желтым узором пропускается через теплый раствор извести; при этом средняя хромовосвинцовая соль переходит в основную соль оранжевого цвета. В состав зеленой вапы входят и свинцовые, и медные соли, но последние в количестве, недостаточном для полного резерва. Вследствие этого при крашении в кубе закрасятся тоже и места, покрытые вапой, только в гораздо более слабый светло-голубой цвет: вместе с тем в этих же местах на ткань осядет и окись свинца. При пропуске через раствор хромпика образуется желтый цвет, который вместе с голубым дает зеленый. Для получения красивого зеленого цвета существенное значение имеет отношение между количествами медных и свинцовых солей, входящих в состав вапы.

При расцветке кубовых ситцев вытравкой узор воспроизводится исключительно на ситце-печатных машинах, вследствие чего вытравные краски по кубу обладают гораздо большим изяществом. Этот прием работы применяется в особенности для воспроизведения мелких рисунков. Прежде вытравные краски для белого узора приготовлялись из загустки (обыкновенно густой отвар траганта), азотной кислоты и хромпика; для желтого к этим веществам прибавлялась еще основная хромовосвинцовая соль (балтимор). Такой прием работы был, однако, весьма не удовлетворителен. Помимо того, что свободная хромовая кислота окисляла загустку, по напечатании узора, при сколько-нибудь значительном содержании хромовой кислоты происходило окисление не только индиго, но и самого волокна. Теперь краска составляется только из загустки (трагант и лейогомм) и насыщенного раствора средней хромовокалиевой соли; после печати и подсушивания нанесенной краски ткань пропускается через раствор смеси серной и щавелевой кислот. При этом серная кислота разлагает среднюю хромовокалиевую соль с выделением свободной хромовой кислоты, которая окисляет индиго, вследствие чего на всех тех местах, где была напечатана краска, на ткани проявляется белый узор. Прибавка щавелевой кислоты умеряет окисляющее действие хромовой кислоты, которая, переходя частью в раствор, могла бы повредить основной синий цвет фона, а по контурам узора даже ослабить прочность волокна. В состав цветных вытравных красок по кубу, кроме загустки и хромовой соли, вводятся еще: альбумин в виде густого раствора и минеральные пигменты того или другого цвета. Таким образом, для красного цвета берут киноварь (см.), для желтого хром-оранж (см. Крон), для зеленого вер-гинье (см.). Краска такого состава после печати подсушивается и затем пропускается через указанную выше смесь кислот; при этом происходит разложение хромовокалиевой соли с выделением хромовой кислоты, окисляющей индиго, и свертывание альбумина, вследствие чего краска закрепляется на волокно. Вытравные краски менее прочны, чем вапные.

ЭСБЕ:Крашение